45 
— V Herstellung von Metallspiegeln. — Der Verf. hat die 
verschiedenen zur Herstellung von Silberspiegeln empfohlenen Me- 
thoden genauer untersucht und gefunden, dass die Silberspiegel zu 
practischen Zwecken wegen ihrer Veränderlichkeit nicht gut zu brau- 
chen sind, bei wissenschaftlichen Untersuchungen kann man bei auf- 
tretenden Flecken u.s. w. leicht einen neuen substituiren. Verf. giebt 
allerlei practische Handgriffe u.8.w. an, die man bei der Herstellung 
beobachten mnss, er zeigt wie die verschiedenen Glasarten sich mehr 
oder weniger dazu eignen, leider hat er kein Glas gefunden, welches 
nicht wenigstens etwas hygroscopisch ist. Die Silberlösung wird auf 
verschiedene Art bereitet: bei der Petitjean’schen Methode erhält 
man einen schwer zu polirenden Niederschlag, der aber sehr haltbar ist. 
Die Liebig’sche Versilberungsflüssigkeit ist billiger, der Nieder- 
schlag leichter zu poliren, aber wenig haltbar, er erscheint mitunter 
blau, mitunter grau durchscheinend. Dem Silbergehalte nach steht 
die Martin’sche Lösung zwischen den beiden genannten, dieselbe liefert 
die blau durchsichtigeModification am sichersten. Die letzte Flüssigkeit 
erhält man aus 1 Grm. geschmolzenen Höllenstein und 0,7 Grm. Am- 
moniakflüssigkeit (oder einigen aber möglichst wenigen Tropfen mehr, 
um eine klare Lösung zu erhalten); zu dieser Lösung setzt man 19 
Cubikcentimeter reine Natronlösuug von 1,035 spec. Gew., dampft es 
ein bis auf 88—85 Cubikcentimeter und lässt sie 24 Stunden stehen 
und sich dann absetzen, der Niederschlag ist nöthigenfalls durch einige 
Tropfen salpetersaurer Silberoxydlösung hervorzurufen. Setzt man zu 
der vom Niederschlag abgegossenen Lösung etwa Y/ıo—!/ız ihres Vo- 
lumens einer alkoholischen Lösung von invertirtem Rohrzucker, - so 
erhält man eine Lösung, aus der sich schon bei gewöhnlicher Tem- 
peratur binnen 5—15 Minuten ein Silber- Spiegel absetzt. Plangläser 
lassen sich schwerer versilbern als z. B. Probirgläschen und müssen 
vorher stets gut geputzt werden. Andere Metalle lassen sich auf diese 
Weise sehr schwer auf Glas niederschlagen. — (Pogg. Ann. 129, 
44—-57.) Schbg. 
Valerius, über die Schwingungen von Glasfäden, 
die aneinemihrer Enden befestigt sind. — V. befestigte an 
den Enden eines Zinken einer Stimmgabel längere und kürzere Glas- 
fäden , strich die Stimmgabel an und beobachtete die Schwingungen 
des Fadens; derselbe theilte sich in eine Anzahl schwingender Theile, 
die durch feste Knotenpunkte getrennt sind. Man sah diese Abthei- 
lungen und Knoten am Glasfaden selbst sehr deutlich, man konnte 
auch durch eine grosse Linse ein objectives vergrössertes Bild des 
ganzen Fadens herstellen und dasselbe direct nachzeichnen. Auf die- 
sen Zeichnungen konnten die Entfernungen der Knotenpunkte von 
einander ausgemessen werden, und es scheint als ob jeder Faden 
betrachtet werden könnte als eine an beiden Enden freie Lamelle, 
blos mit der Modifikation, dass an dem Ende, welches an der Stimm- 
gabel befestigt ist, die beiden äussersten Abtheilungen (also eine ganze 
